:260 ÅNGSTRÖM, DIE HYSTERESIS-KURVBN BEI EISEN UND STAHL. 



Wenn die Eisenstäbe in der ersten Anordnung mit ihren 

 Enden der Diaphragmaöffnung sehr nahe gebracht werden, und 

 ■wenn die Magnetisirungsspulen in der zweiten Anordnung un- 

 mittelbar oberhalb und unterhalb des Rohres befestigt werden, 

 und man die so erhaltenen Resultate mit einander vergleicht, 

 so zeigt sich, besonders wenn die Eisenstäbe lang sind, eine 

 sehr deutliche Verschiedenheit der beiden Kurven. Die Hyste- 

 resiskurven biegen sich im ersten Falle oben und unten lang- 

 samer, im zweiten Falle aber schneller ab. Betreffs der Er- 

 klärung dieser Thatsache war ich zuerst in Verlegenheit; ich 

 glaube aber, dass dieselbe in der Veränderung der magnetischen 

 Verteilung in den Stäben bei wachsender Magnetisirung zu suchen 

 dst. Folgende Versuche bestätigen diese Meinung. Wenn nur 



M 



\ V 



Fig. 9. 



die zwei langen Magnetisirungsspulen benutzt, und diese, wie 

 Fig. 9 angiebt, befestigt werden, so erhält man, wenn das 

 Diaphragma sich in a symmetrisch zu den Spulen befindet und 

 m eines von den Rohren ein Eisendrahtbündel eingeschoben 

 ist, geradlinige, vertikale Schwingungen. Wird jetzt das Dia- 

 phragma bis b, u. s. w. verschoben, so dreht sich die Schwin- 

 gungsrichtung so, dass dieselbe immer senkrecht auf den magne- 

 tischen Kraftlinien steht; gleichzeitig bemerkt man aber, dass 

 die Schwingungslinie, wie in Fig. 9 angedeutet ist, in dem End- 

 punkte gebogen wird. Wird das Drahtbündel durch einen Eisen- 

 stab ersetzt, so erhält man nicht mehr Schwingungslinien, son- 

 dern vollständige Schleifen. Bei wachsender Magnetisirung ver- 

 schiebt sich also das Kraftliniensystem, und das Ganze wirkt 

 wie eine Verschiebung der Pole gegen die Enden des magneti- 



